1887.1 



OM KUNSTIG DANNELSE AF GLIMMER. 



25 



maa være stærkt MgO-ng, 1 som de øvrige slagger fra Garpen- 

 berg. kan man være sikker paa, at bestemmelsen er korrekt. — 

 Mellemmassen mellem enstatit-individerne bestaar af glas. muli- 

 gens med lidt monosymetrisk augit, i smaa naale. 



Ogsaa i masovnsslagger har det lykkedes mig at paavise 

 kunstig dannet glimmer. — Ved mikroskopisk undersøgelse af 

 en serie melilithslagger fra Konigin-Maria-Hutte pr. Zwickau, 

 Sachsen, faldne (vaaren 1884) ved resp. ren, lidt uren og tem- 

 melig uren masovnsgang, blev jeg opmærksom paa et bladigt 

 mineral, som maatte holdes for glimmer (se Studier over slag- 

 ger, I, pag. 118—120). Da bladene er yderst smaa og desuden 

 optrædende i ganske ringe mængde, lod isolation efter glid- 

 ningsmethoden sig her ikke anvende; for at faa udsondret ma- 

 terial til mikroskopisk undersøgelse maatte jeg derfor benytte 

 mig af den omstændighed, at glimmer angribes vanskeligere af 

 syrer end de foreliggende slaggers øvrige bestanddele. — Til 

 behandling valgtes slag fra uren gang, med 2.00 % Fe og 



' %.43 % Fe S: der indveiedes to portioner paa resp. 21 gr. og 

 cjL 120 gr. Ved tilsats af foi tyndet saltsyre opløstes melilithen, 

 glasset og det forhaandenværende sulfid 2 temmelig let, delvis 

 under udgelatinering af kiselsyre, hvilken sidste bragtes bort ved 



i kogning med kalihydrat; tilbage blev de smaa blade, der paany 

 rensedes ved gjentagne behandlinger med vexelvis saltsyre og 

 kali. J^Tilslut blev alle de fremmede bestanddele næsten fuldstæn- 

 dig fjernede, men under de langvarige angreb af syre var de 

 smaa blade selv blevne en del korroderede (se fig. 7), saa de ikke 



* egnede sig til material til kvantitativ analyse; derimod kunde 

 de meget godt anvendes til mikroskopisk undersøgelse. — Slag- 

 masserne indeholder kun ca. 0.5 % af det mineral, vi beskjæftiger 

 os med. 



1 Exempelvis anføres, at i den af Bredberg meddelte analyse (no. 4, 1. c.) er 

 der, efter reduktion til chemisk valens, tilstede 5.69 saa meget Mg 4- Fe 

 som Ca 0. 



2 Nemlig sort monosulfid \ Fe S , som farver glasset mørkt. 



